브레 이징 후 의 당해 발명 합금 은 , 스 피닝 가공 으로 만든 동일 한 조성 의 내압 전열 용기 와 마찬가지 로 , 각 부 의 비커스 경도 는 높 고 , 가공 단부 ( 5 ) 에 상당 하 는 부분 의 미재 결정 률 은 낮 다 . 700 ℃, 20 초 가열 후 의 비커스 경도 는 , 발명 합금 은 모두 130 이상 인데 반해 , Ｃ 1220 는 약 40 이 었 다 . 또한 , 합금 No . 13 의 비교 용 합금 도 , 700 ℃ 로 가열 하 면 모두 재결정 되 어 , 비커스 경도 도 낮 았 다 . 이 와 같이 , 헤라 성형 등 으로 만든 내압 전열 용기 에 있 어서 , 발명 합금 은 뛰어난 내열 성 을 갖 는다 . 700 ℃ 로 가열 후 의 열 영향 부 의 금속 조직 은 모두 0 % 의 재결정 률 이 며 , 즉 , 미재 결정 상태 였으므로 , 높 은 내열성 , 높 은 내압 성 을 유지 하 고 있 다 .